A conferma di quanto ho detto, riduceodo alla medesima orienta- 

 zione i parametri fin qui indicati, si ha : 



a •:■'.&: e = 0.7464 :1 : 0.5727 Mitscherlich 1830 

 = 0.7438 : 1 : 0.5733 Fock . . . 1883 

 — 0.7418 : 1 : 0.5727 Tutton . . 1895 

 = 0.74288 : 1 : 0.57269 Corio . . .1898 



In j)arecchie centinaia di cristalli ottenuti per la lenta eva- 

 porazione, non ho trovato che qualche geminato, secondo la nota 

 legge di questo sale cioè sul piano yz ( 100 ) e poiché 1' angolo 

 (031:001) è circa 30°, le facce 031 dei tre cristalli contigui ven- 

 gono a collocarsi in uno stesso piano. Notai qualche geminato di 

 due individui di cui due bellissimi. Non ho potuto ottenere quelle 

 forme della stessa geminazione per la quale le facce 111 di tre 

 cristalli venendo a contatto simulano un cristallo esagonale, ge- 

 minazione così frequente nel solfato potassico del commercio. 



I cristalli sono trasparenti ed incolori. 



La sfaldatura è secondo (100) e (010), ma non è molto pro- 

 nunciata. 



Proprietà Ottiche. — Nella bibliografia del solfato potassico 

 trovansi diverse determinazioni ottiche e tra le altre notevoli sono 

 quelle di De Senarmont e Des Cloizeaux, coloro che lo studiarono 

 a preferenza furono Haldor Topsòe e C. Christiansen nelle loro ri- 

 cerche ottiche su qualche serie di sostanze isomorfe, e Tutton 

 nello studio dei solfati di potassio, rubidio e cesio (Groth's Zei- 

 tung, V.e XXIV, 1, 1895). 



I risultati delle mie ricerche sono : 



Piano degli assi ottici: (001). 



Bisettrice acuta: coincidente coli' asse cristallografico a. 



Doppia refrazione : positiva. 



Dispersione cromatica : p <C v. 



Simbolo ottico : b C a 



-»- 

 Angolo apparente degli assi ottici : determinato sperimental- 

 mente per la luce gialla (iVa) nell'olio di vaselina (1): 



2H a = 66°50'30" 



(1) L'indice di infrazione dell'olio di vaselina, per la luce gialla 

 (Na), è stato da me determinato in n = 1.47749. 



